Dynamic recrystallization
ডাইনামিক রিক্রিস্টালাইজেশন (ডি. আর. এক্স) হল এক ধরনের রিক্রিস্টালাইজেশন প্রক্রিয়া, যা ধাতুবিদ্যা এবং ভূতত্ত্বের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। গতিশীল পুনঃক্রিস্টালাইজেশনে, স্থির পুনঃক্রিস্টালাইজেশনের বিপরীতে, নিউক্লিয়েশন এবং নতুন শস্যের বৃদ্ধি একটি পৃথক তাপ চিকিত্সার অংশ হিসাবে বিকৃতি হওয়ার পরিবর্তে বিকৃতি হওয়ার সময় ঘটে। শস্যের আকার হ্রাস উচ্চ তাপমাত্রায় শস্যের সীমানা পিছলে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়, পাশাপাশি উপাদানের মধ্যে স্থানচ্যুতি গতিশীলতাও হ্রাস করে। নতুন শস্যগুলি কম টানযুক্ত হয়, যার ফলে কোনও উপাদানের শক্ত হয়ে যাওয়া হ্রাস পায়। গতিশীল পুনর্বিন্যাস নতুন শস্যের আকার এবং অভিযোজনের অনুমতি দেয়, যা ফাটল বিস্তার রোধ করতে পারে। চাপের ফলে উপাদানটি ভেঙে যাওয়ার পরিবর্তে, চাপ একটি নতুন শস্যের বৃদ্ধি শুরু করতে পারে, যা প্রতিবেশী পূর্ব-বিদ্যমান শস্য থেকে পরমাণু গ্রহণ করে। গতিশীল পুনর্বিন্যাসের পরে, উপাদানটির নমনীয়তা বৃদ্ধি পায়। একটি স্ট্রেস-স্ট্রেন বক্ররেখায়, রিক্রিস্টালাইজেশনের নরম প্রভাবের কারণে, গতিশীল রিক্রিস্টালাইজেশনের সূচনা গরম কার্যকরী ডেটাতে প্রবাহের চাপের একটি স্বতন্ত্র শিখর দ্বারা চিহ্নিত করা যেতে পারে। তবে, গরম কাজের পরিস্থিতিতে পরীক্ষা করার সময় সমস্ত উপকরণ সু-সংজ্ঞায়িত শিখর প্রদর্শন করে না। ডি. আর. এক্স-এর সূত্রপাত স্ট্রেসের বিরুদ্ধে স্ট্রেন শক্ত হওয়ার হারের প্লটগুলিতে প্রতিফলন বিন্দু থেকেও সনাক্ত করা যেতে পারে। এটি দেখানো হয়েছে যে এই কৌশলটি ডি. আর. এক্স-এর ঘটনা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে যখন এটি প্রবাহ বক্ররেখার আকৃতি থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্ধারণ করা যায় না। যদি স্ট্রেস দোলনগুলি স্থির অবস্থায় পৌঁছানোর আগে প্রদর্শিত হয়, তবে বেশ কয়েকটি পুনঃ স্ফটিকীকরণ এবং শস্য বৃদ্ধির চক্র ঘটে এবং স্ট্রেস আচরণকে চক্রাকার বা একাধিক শিখর ধরনের বলে মনে করা হয়। স্থির অবস্থায় পৌঁছানোর আগে নির্দিষ্ট চাপের আচরণ প্রাথমিক শস্যের আকার, তাপমাত্রা এবং চাপের হারের উপর নির্ভর করে। ডি. আর. এক্স বিভিন্ন রূপে ঘটতে পারে, যার মধ্যে রয়েছেঃ জ্যামিতিক গতিশীল পুনর্বিন্যাস বিচ্ছিন্ন গতিশীল পুনর্বিন্যাস ক্রমাগত গতিশীল পুনর্বিন্যাস গতিশীল পুনর্বিন্যাস বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি এবং চলাচলের হারের উপর নির্ভরশীল। এটি পুনরুদ্ধারের হারের উপরও নির্ভর করে (যে হারে স্থানচ্যুতি ধ্বংস হয়)। কাজের কঠোরতা এবং গতিশীল পুনরুদ্ধারের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া শস্যের কাঠামো নির্ধারণ করে। এটি বিভিন্ন ধরনের গতিশীল পুনর্বিন্যাসে শস্যের সংবেদনশীলতাও নির্ধারণ করে। প্রক্রিয়া যাই হোক না কেন, গতিশীল স্ফটিকীকরণ ঘটার জন্য, উপাদানটি অবশ্যই একটি সমালোচনামূলক বিকৃতি অনুভব করেছে। বর্ধিত চাপের সঙ্গে চূড়ান্ত শস্যের আকার বৃদ্ধি পায়। খুব সূক্ষ্ম-দানাদার কাঠামো অর্জনের জন্য চাপ বেশি হতে হবে। কিছু লেখক 'পোস্টডায়নামিক' বা 'মেটাডায়নামিক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন পুনর্বিন্যাস বর্ণনা করতে যা একটি গরম-কাজ প্রক্রিয়ার শীতল পর্যায়ে বা ধারাবাহিক পাসের মধ্যে ঘটে। এটি এই সত্যের উপর জোর দেয় যে পুনর্বিন্যাসটি সরাসরি প্রাসঙ্গিক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত, যদিও স্বীকার করে যে কোনও সমবর্তী বিকৃতি নেই। জ্যামিতিক ডাইনামিক রিক্রিস্টালাইজেশন (জি. ডি. আর. এক্স) জ্যামিতিক ডাইনামিক রিক্রিস্টালাইজেশন স্থানীয় সেরেশনের সাথে শস্যগুলিতে ঘটে। বিকৃতি হওয়ার পরে, জি. ডি. আর. এক্স-এর মধ্য দিয়ে যাওয়া শস্যগুলি লম্বা হয়ে যায় যতক্ষণ না শস্যের পুরুত্ব একটি প্রান্তিকের নিচে নেমে যায় (যার নীচে ছিদ্রের সীমানা ছেদ করে এবং ছোট শস্যগুলি সমতুল্য শস্যে পরিণত হয়)। সের্রেশনগুলি উপাদানটির উপর চাপ প্রয়োগের পূর্বাভাস দিতে পারে, অথবা উপাদানটির বিকৃতি থেকে হতে পারে। জ্যামিতিক গতিশীল পুনর্বিন্যাসের 6টি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ এটি সাধারণত উচ্চ তাপমাত্রায় বিকৃতির সাথে ঘটে, উচ্চ স্ট্যাকিং ফল্ট শক্তি সহ উপকরণগুলিতে চাপ বৃদ্ধি পায় এবং তারপর একটি স্থিতিশীল অবস্থায় নেমে যায় উপ-শস্য গঠনের জন্য একটি সমালোচনামূলক বিকৃতি প্রয়োজন উপ-শস্যের ভুল অভিমুখীকরণ শিখর 2 ডিগ্রি সামান্য গঠনবিন্যাস পরিবর্তন হয় শস্যের সীমানা পিন করা প্রয়োজনীয় স্ট্রেনের বৃদ্ধি ঘটায় যদিও জিডিআরএক্স প্রাথমিকভাবে প্রাথমিক শস্যের আকার এবং স্ট্রেন (জ্যামিতি-নির্ভর) দ্বারা প্রভাবিত হয়, গরম কাজের প্রক্রিয়া চলাকালীন ঘটে যাওয়া অন্যান্য কারণগুলি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মডেলিংয়ের বিকাশকে জটিল করে তোলে (যা প্রক্রিয়াটিকে অতিরিক্ত সরলীকরণ করে) এবং অসম্পূর্ণ পুনর্বিন্যাসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। প্রান্তিক চাপ পৌঁছানোর পরে সমগ্র শস্য বরাবর সমতুল্য শস্য গঠন অবিলম্বে এবং অভিন্নভাবে ঘটে না, কারণ পৃথক অঞ্চলগুলি বিভিন্ন স্ট্রেন/চাপের শিকার হয়। বাস্তবে, একটি সাধারণ সাইনোসয়েডাল প্রান্ত (মার্টোরানো এট আল দ্বারা পূর্বাভাস হিসাবে)। প্রতিটি প্রান্তিকে পৌঁছানোর সাথে সাথে শস্যগুলি চিমটি মারতে শুরু করার সাথে সাথে ধীরে ধীরে গঠিত হয়। আরও পরিশীলিত মডেলগুলি জটিল প্রাথমিক শস্যের জ্যামিতি, শস্যের সীমানা বরাবর স্থানীয় চাপ এবং গরম কাজের তাপমাত্রা বিবেচনা করে, তবে মডেলগুলি সমগ্র চাপ শাসন এবং সামগ্রিক মাইক্রোস্ট্রাকচারের বিবর্তন জুড়ে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে অক্ষম। উপরন্তু, জি. ডি. আর. এক্স-এর সময় উচ্চ তাপমাত্রা এবং জি. বি বক্রতায় শস্যের সীমানা স্থানান্তরিত হতে পারে, যা উপ-শস্যের সীমানা বরাবর টেনে নিয়ে যেতে পারে এবং ফলস্বরূপ মূল শস্যের অবাঞ্ছিত বৃদ্ধি হতে পারে। এই নতুন, বৃহত্তর শস্যের জি. ডি. আর. এক্স হওয়ার জন্য অনেক বেশি বিকৃতি প্রয়োজন হবে এবং স্থানীয় এলাকা শক্তিশালী হওয়ার পরিবর্তে দুর্বল হবে। সবশেষে, শস্য স্থানান্তরিত এবং প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে পুনরায় স্ফটিকীকরণ ত্বরান্বিত করা যেতে পারে, যার ফলে সাবগ্রেনের সীমানা শস্যের সীমানায় পরিণত হয় (কোণ বৃদ্ধি)। আক্রান্ত শস্যগুলি পাতলা এবং লম্বা হয়, এবং এইভাবে আরও সহজে বিকৃতির মধ্য দিয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন গতিশীল পুনর্বিন্যাস বিচ্ছিন্ন পুনর্বিন্যাস বৈচিত্র্যময়; নিউক্লিয়েশন এবং বৃদ্ধির স্বতন্ত্র পর্যায় রয়েছে। কম স্ট্যাকিং-ফল্ট শক্তি সহ উপকরণগুলিতে এটি সাধারণ। নিউক্লিয়েশন তখন ঘটে, নতুন স্ট্রেন-মুক্ত শস্য তৈরি করে যা পূর্ব-বিদ্যমান স্ট্রেনযুক্ত শস্যগুলিকে শোষণ করে। এটি শস্যের সীমানায় আরও সহজে ঘটে, শস্যের আকার হ্রাস করে এবং এর ফলে নিউক্লিয়েশন সাইটের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এটি বিচ্ছিন্ন গতিশীল পুনর্বিন্যাসের হারকে আরও বাড়িয়ে তোলে। বিচ্ছিন্ন গতিশীল পুনর্বিন্যাসের 5টি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ প্রান্তিক স্ট্রেনে না পৌঁছানো পর্যন্ত পুনর্বিন্যাস ঘটে না চাপ-স্ট্রেন বক্ররেখার বেশ কয়েকটি শিখর থাকতে পারে-কোনও সর্বজনীন সমীকরণ নেই নিউক্লিয়েশন সাধারণত পূর্ব-বিদ্যমান শস্যের সীমানা বরাবর ঘটে প্রাথমিক শস্যের আকার হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে পুনর্বিন্যাসের হার বৃদ্ধি পায় একটি স্থির শস্যের আকার রয়েছে যা পুনর্বিন্যাসের অগ্রগতির সাথে যোগাযোগ করা হয় কর্ম শক্তকরণ এবং পুনরুদ্ধারের আন্তঃক্রিয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন গতিশীল পুনর্বিন্যাস ঘটে। যদি স্থানচ্যুতিগুলির ধ্বংস তারা যে হারে উৎপন্ন হয় তার তুলনায় ধীর হয়, স্থানচ্যুতি জমা হয়। একবার ক্রিটিক্যাল ডিসলোকেশন ঘনত্ব অর্জন করা হলে, শস্যের সীমানায় নিউক্লিয়েশন ঘটে। শস্যের সীমানা স্থানান্তর, বা পরমাণুগুলি একটি বড় পূর্ব-বিদ্যমান শস্য থেকে একটি ছোট নিউক্লিয়াসে স্থানান্তরিত হয়, যা পূর্ব-বিদ্যমান কণাগুলির ব্যয়ে নতুন নিউক্লিয়াসের বৃদ্ধির অনুমতি দেয়। বিদ্যমান শস্যের সীমানা স্ফীত হওয়ার মাধ্যমে নিউক্লিয়েশন ঘটতে পারে। একটি শস্যের সীমানা সংলগ্ন উপ-শস্যগুলি যদি বিভিন্ন আকারের হয়, যার ফলে দুটি উপ-শস্যের মধ্যে শক্তির বৈষম্য দেখা দেয়, তাহলে একটি স্ফীতির সৃষ্টি হয়। যদি স্ফীত অংশটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাসার্ধ অর্জন করে, তবে এটি সফলভাবে একটি স্থিতিশীল নিউক্লিয়াসে রূপান্তরিত হবে এবং এর বৃদ্ধি অব্যাহত রাখবে। নিউক্লিয়েশন এবং বৃদ্ধি সম্পর্কিত কানের তত্ত্বগুলি ব্যবহার করে এটি মডেল করা যেতে পারে। বিচ্ছিন্ন গতিশীল পুনর্বিন্যাস সাধারণত একটি 'নেকলেস' মাইক্রোস্ট্রাকচার তৈরি করে। যেহেতু শস্যের সীমানা বরাবর নতুন শস্যের বৃদ্ধি সক্রিয়ভাবে অনুকূল, তাই পূর্ব-বিদ্যমান শস্যের সীমানা বরাবর নতুন শস্য গঠন এবং স্ফীতকরণ অগ্রাধিকারের সাথে ঘটে। এটি শস্যের সীমানা বরাবর নতুন, খুব সূক্ষ্ম শস্যের স্তর তৈরি করে যা প্রাথমিকভাবে পূর্ব-বিদ্যমান শস্যের অভ্যন্তরকে প্রভাবিত করে না। গতিশীল পুনর্বিন্যাস অব্যাহত থাকায়, এটি অপরিবর্তিত অঞ্চলটিকে গ্রাস করে। যেহেতু বিকৃতি চলতে থাকে, পুনরায় স্ফটিকীকরণ নতুন নিউক্লিয়াসের স্তরগুলির মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখে না, যা একটি এলোমেলো গঠন তৈরি করে। অবিচ্ছিন্ন গতিশীল পুনর্বিন্যাস উচ্চ স্ট্যাকিং-ফল্ট শক্তি সহ উপকরণগুলিতে অবিচ্ছিন্ন গতিশীল পুনর্বিন্যাস সাধারণ। এটি ঘটে যখন নিম্ন কোণের শস্যের সীমানা তৈরি হয় এবং উচ্চ কোণের সীমানায় বিকশিত হয়, এই প্রক্রিয়ায় নতুন শস্য তৈরি হয়। ক্রমাগত গতিশীল পুনর্বিন্যাসের জন্য নতুন শস্যের নিউক্লিয়েশন এবং বৃদ্ধির পর্যায়গুলির মধ্যে কোনও স্পষ্ট পার্থক্য নেই। ক্রমাগত গতিশীল পুনর্বিন্যাসের 4টি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ স্ট্রেন বাড়ার সাথে সাথে স্ট্রেস বৃদ্ধি পায় স্ট্রেন বাড়ার সাথে সাথে সাবগ্রেনের সীমানা ভুল অভিমুখীকরণ বৃদ্ধি পায় নিম্ন কোণের শস্যের সীমানা উচ্চ কোণের শস্যের সীমানায় পরিণত হওয়ার সাথে সাথে বিভ্রান্তি সমজাতীয়ভাবে বৃদ্ধি পায় বিকৃতি বাড়ার সাথে সাথে স্ফটিকের আকার হ্রাস পায় অবিচ্ছিন্ন গতিশীল পুনর্বিন্যাসের তিনটি প্রধান প্রক্রিয়া রয়েছেঃ প্রথমত, ক্রমাগত গতিশীল পুনর্বিন্যাস ঘটে যখন শস্যের মধ্যে গঠিত স্থানচ্যুতি থেকে নিম্ন কোণের শস্যের সীমানা একত্রিত করা হয়। যখন উপাদানটি ক্রমাগত চাপের শিকার হয়, তখন সমালোচনামূলক কোণটি অর্জন না হওয়া পর্যন্ত বিভ্রান্তি কোণটি বৃদ্ধি পায়, যা একটি উচ্চ কোণের শস্যের সীমানা তৈরি করে। এই বিবর্তনকে সাবগ্রেনের সীমানা পিন করার মাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, সাবগ্রেন ঘূর্ণন পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে অবিচ্ছিন্ন গতিশীল পুনর্বিন্যাস ঘটতে পারে; সাবগ্রেনগুলি ভুল দিকনির্দেশ কোণ বাড়িয়ে ঘোরায়। একবার ভুল দিকনির্দেশনা কোণটি সমালোচনামূলক কোণ অতিক্রম করলে, পূর্ববর্তী উপ-শস্যগুলি স্বাধীন শস্য হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করে। তৃতীয়ত, মাইক্রোশিয়ার ব্যান্ড দ্বারা সৃষ্ট বিকৃতির কারণে ক্রমাগত গতিশীল পুনর্বিন্যাস ঘটতে পারে। কাজ শক্ত করার সময় গঠিত শস্যের মধ্যে স্থানচ্যুতি ঘটিয়ে উপ-শস্যগুলি একত্রিত করা হয়। যদি শস্যের মধ্যে মাইক্রোশিয়ার ব্যান্ড তৈরি হয়, তবে তারা যে চাপ সৃষ্টি করে তা দ্রুত নিম্ন কোণের শস্যের সীমানার বিভ্রান্তি বাড়ায়, তাদের উচ্চ কোণের শস্যের সীমানায় রূপান্তরিত করে। যাইহোক, মাইক্রোশিয়ার ব্যান্ডগুলির প্রভাব স্থানীয়, তাই এই প্রক্রিয়াটি অগ্রাধিকারের সাথে সেই অঞ্চলগুলিকে প্রভাবিত করে যা বৈচিত্র্যময়ভাবে বিকৃত হয়, যেমন মাইক্রোশিয়ার ব্যান্ড বা পূর্ব-বিদ্যমান শস্য সীমানার কাছাকাছি অঞ্চল। পুনরায় স্ফটিকীকরণ এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এটি এই অঞ্চলগুলি থেকে ছড়িয়ে পড়ে, একটি সমজাতীয়, সমতুল্য মাইক্রোস্ট্রাকচার তৈরি করে। গাণিতিক সূত্র পোলিয়াক এবং জোনাস দ্বারা বিকশিত পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে, কয়েকটি মডেল তৈরি করা হয়েছে যাতে স্ট্রেস-স্ট্রেন বক্ররেখার শীর্ষ স্ট্রেনের ফাংশন হিসাবে ডি. আর. এক্স-এর সূত্রপাতের জন্য সমালোচনামূলক স্ট্রেনকে বর্ণনা করা যায়। মডেলগুলি একক শিখর সহ সিস্টেমগুলির জন্য উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ। মাঝারি থেকে কম স্ট্যাকিং ফল্ট শক্তি মান সহ উপকরণগুলির জন্য। মডেলগুলি নিম্নলিখিত গবেষণাপত্রে পাওয়া যাবেঃ একটি সাইন ফাংশন ব্যবহার করে গতিশীল পুনর্বিন্যাসের সূচনার জন্য প্রবাহের চাপ এবং সমালোচনামূলক চাপ নির্ধারণ একটি হাইপারবোলিক স্পর্শক ফাংশন ব্যবহার করে গতিশীল পুনর্বিন্যাসের সূচনার জন্য প্রবাহের চাপ এবং সমালোচনামূলক চাপ নির্ধারণ উচ্চ তাপমাত্রায় গতিশীল পুনর্বিন্যাসের সূচনার জন্য সমালোচনামূলক চাপ নির্ধারণ স্ট্রেস-স্ট্রেন বক্ররেখার বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিন্দু একাধিক শিখর (এবং একক শিখরও) সহ সিস্টেমগুলির জন্য ডিআর্এক্স আচরণ বিকৃতি চলাকালীন একাধিক কণিকার মিথস্ক্রিয়া বিবেচনা করে মডেল করা যেতে পারে। I. e. এনসেম্বল মডেল প্রাথমিক শস্যের আকারের উপর ভিত্তি করে একক এবং বহু শিখর আচরণের মধ্যে রূপান্তর বর্ণনা করে। এটি প্রবাহ বক্ররেখার আকৃতির উপর স্ট্রেনের হারের ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তনের প্রভাবও বর্ণনা করতে পারে। মডেলটি নিম্নলিখিত গবেষণাপত্রে পাওয়া যাবেঃ ইস্পাত সাহিত্যের গরম ঘূর্ণনের সময় পুনর্বিন্যাসের মডেলিংয়ের জন্য একটি নতুন একীভূত পদ্ধতি গতিশীল পুনর্বিন্যাসের সূচনার জন্য সমালোচনামূলক পরিস্থিতি নির্ধারণের জন্য একটি একক-পরামিতি পদ্ধতি, গরম সংকোচন পরীক্ষার অধীনে 17-4 পিএইচ স্টেইনলেস স্টিলের ডিআর্এক্স প্রবাহ বক্র বিশ্লেষণের সূচনা, বাণিজ্যিক বিশুদ্ধতা তামার গরম প্রবাহের মডেলের জন্য ডিআর্এক্স সাংবিধানিক সম্পর্কের বিস্তৃত অধ্যয়ন, অধ্যায় 6, ভি. জি.-এর ডক্টরাল থিসিস। গার্সিয়া, ইউ. পি. সি. (2004) ধাতব পদার্থে গতিশীল পুনর্বিন্যাস ঘটনার একটি পর্যালোচনা, ডি. আর. এক্স-এর উপর সর্বশেষ পর্যালোচনা কাগজ গতিশীল পুনর্বিন্যাসের একটি সেলুলার অটোমেটন মডেলঃ ভূমিকা ও উৎস কোড, সি. এ দ্বারা ডি. আর. এক্স অনুকরণকারী সফ্টওয়্যারঃ ভূমিকা, সফ্টওয়্যার চালিত ভিডিও তথ্যসূত্র ধাতুবিদ্যা ভূতত্ত্ব